1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 233 



Komh\n2i\.\onen Mg ^SiO^ : Fe^SiO^, Mg^Si^O^ : Fe^Si^O^, CaMgSi^O^ : 

 CaFeSi^O^ und MgA/^0^ : FeAl^O^ leichter schmelzbar als das Mg- 

 Glied ist, und zwar ist der Unterschied für die meisten dieser Kombi- 

 nationen sehr beträchtlich, so für die zwei ersteren rund 350°. — Eine 

 Ersetzung von etwas MgO durch FeO erhöht die Leichtschmelzbarkeit 

 ganz wesentlich; andrerseits nimmt in den /^(?Ö-Silikaten die Strengflüssig- 

 keit zu, wenn etwas FeO durch MgO ersetzt wird. 



Bei den Melilithmineralien sind die /^(f-Glieder, {Ca,Fe)^Si^O ^^^ — 

 {Ca,Fe)^Al^Si^O ^(^, unzweifelhaft etwas leichter schmelzbar als die Mg- 

 Giieder, (^rt,iî/^)^5z3(9io — {Ca,Mg)^Al.^_Si^O ^^^, mit der gleichen stöchio- 

 metrischen Fe- und TJ/^-Menge. 



Was hier für FeO gesagt ist, gilt im wesentlichen auch für MnO, 

 jedoch mit dem Unterschiede, dass einige Mischkrystall-Kombinationen 

 {Mg^Si^Of^ : Mn^Si.ß^, CaMgSi^O^ : CaM71Si.fi ^ anderen Typen 

 angehören. 



Zufolge einer uralten Erfahrung liegt die i>Bildiingstemperatur«. der 

 Silikatschmelzen höher als die Erstarriingstemperatur der schon erhal- 

 tenen Schlacken. Das heisst, mischt man Mineralien, oder die die Mine- 

 ralien konstituierenden »Säuren« und »Basen« zusammen, so schmelzen diese 



— ursprünglich mechanischen — Gemische erst bei einer höheren Tem- 

 peratur, als die Erstarrungspunkte der schon erhaltenen gegenseitigen 

 Lösungen (s. S. 80 — 81, S. 94 und bezüglich der Erklärung S. 192 — 193). 



— Dieser alte Erfahrungssatz wird durch die S. 191 — 192 besprochenen 

 Versuche von Doe Iter bestätigt; nur ist seine Erklärung eine andere als 

 diejenige, die ich gegeben habe. 



Die »Bildungstemperatur« der Gemische ist selbstverständlich von 

 der Korngrösse abhängig; dann ist sie auch eine Funktion der Zeit 

 (s. S. 193). — Als Beispiel von letzterem erwähne ich, dass man bei 

 Benutzung der Seger-Kegel zu Temperatur-Bestimmungen immer mit 

 einer konstanten, empirisch festgestellten Zeit arbeiten muss. Ein Seger- 

 Kegel, der nach einer Zeit von i Stunde bei z. B. 1400° schmilzt (oder 

 »sich biegt«), wird nach tagelanger Erhitzung bei z. B. 1350° dieselbe 

 Schmelzung (oder »Biegung«) erleiden. 



Zufolge der Untersuchungen von G redt und H of m an (S. 80-81, 

 94) geben die mechanischen Gemische {SiO^ mit CaO, Alfi^ u. s. w.) 

 »Bildungspunkt« -Kurven, die — unter \'oraussetzung von konstanter Korn- 

 grösse und konstanter Erhitzungszeit — im grossen ganzen parallel den 

 entsprechenden Erstarrungspunkt-Kurven verlaufen, aber mit dem Unter- 



